85o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



en fusion et de terminer Topéralion selon la méthode ordinaire des dosages de cette 

 substance, ou bien en traitant, au rouge, le mélange silice et anhydride tungstique par 

 l'acide chlorhydrique gazeu:^ et sec suivant le procédé de Perillon (^), étudié de 

 nouveau par Friedheim, H. Henderson et A. Pinagel (^). 



L'ane et l'autre méthode ont été employées afin d'atténuer les inconvénients de cha- 

 cune d'elles et de vérifier par Tune les résultats obtenus par l'autre : 



Calcnlé peur 

 I. II. III. lY. V. VI (5). sr^Tu. 



Siliciure . . . 24,08 24, o3 24,32 23,66 » » 23,34 



Tungstène.. 74,91 75,46 7.5.20 76,06 77,2,5 76,02 76,66 



Propriétés. — Le siliciure de tungstène Si^Tu se présente sous l'aspect 

 de belles aiguilles prismatiques très brillantes et d'une belle couleur gris 

 clair; quand il provient du siliciure de cuivre il apparaît sous la forme de 

 cristaux accolés brillants et également gris; il paraît être dimorphe. Sa 

 densité est de 9,4 à 0° ; il n'est pas magnétique. Le chlore l'attaque facile- 

 ment vers 45o'' pour donner du chlorure de silicium et de l'hexachlorure 

 de tungstène; chauffé au contact de l'air jusque vers 900*^ il n'est pas 

 altéré ; le cuivre vers 1200*^ le décompose en donnant du siliciure de 

 cuivre et du métal ; l'acide chlorhydrique gazeux n'a pas d'action à la tem- 

 pérature du rouge ; les acides fluorhvdrique, chlorhydrique, azotique, 

 sulfiirique, étendus ou concentrés, l'eau régale à la température ordinaire 

 ou à la température d'ébullition ne dorment lieu à aucune réaction ; le 

 mélange acide fluorhydrique et acide azotique l'attaque violemment en 

 donnant comme résidu après calcination de l'anhydride tungstique ; la 

 soude ou la potasse en fusion, les carbonates alcalins fondus transforment 

 rapidement le siliciure de tungstène en silicate et tungstate alcalins ; les 

 mélanges oxydants carbonate et azotate alcalins, carbonate et chlorate 

 alcalins le dissolvent au-dessus de leur point de fusion; le bisulfate de 

 potassium fondu ne l'altère pas. 



En résumé, le siliciure de cuivre à 5o pour 100 de silicium forme avec le 

 tungstène amorphe, à la température du four électrique, un siliciure de 

 formule Si'Tu; le même composé s'obtient également en réduisant par 

 l'aluminium, en présence du soufre, un mélange de silice et d'anhvdride 



(') Perillox, Bulletin de la Société de l'Industrie minérale, 1884. 



(-) F'uiEDHEiM, H. Henderson et A. Pi.nagel, Zeits. fiir anorg. Cheni., t. XLV, 1905, 

 p. 396. 



(■*) Quand le siliciure a été bien purifié, il ne contient plus que des traces de fer 

 s'il provient du four électrique et que des traces d'aluminium s'il a été obtenu par 

 l'aluminothermie. ' 



